NN 
D 42 
H. PÉCHEUX — RÉSISTIVITÉ ET THERMO-ÉLECTRICITÉ DES ALUMINIUMS 
IRÉSISTIVITÉ ET THERMO-ÉLECTRICITÉ 
DES ALUMINIUMS ET DES CUPRO-ALUMINIUMS 
APPLICATIONS 
L'aluminium marchand est obtenu, comme on 
sait, par l’électrolyse de la bauxite blanche (pro- 
cédé Héroult), ou de la cryolithe (procédé Minet) : 
dans le premier cas, le métal est formé de plus de 
99 °/, d'aluminium pur, avec des traces de fer (pro- 
venant de l’oxyde ferrique qui demeure toujours en 
quantité très faible dans la bauxite blanche), et de 
silicium (provenant de la silice qui accompagne la 
bauxite); dans le deuxième cas, le métal est encore 
plus riche en aluminium et renferme des traces de 
fer {provenant de la cuve d'électrolyse), mais pas 
de silicium. 
Nous avons étudié trois échantillons d'alumi- 
nium marchand, lesquels se caractérisent ainsi, 
d’après l'analyse que nous en avons faite : 
IMPURETÉS 
FER SILICIUM totales 
Aluminium (P), de 1903. . . 0,250, 0,120/ 0,370) 
— (Ch), de 1905 . . 0,07 0,06 0,13 
— (E.N), de 1907. . 0,12 traces. 0,12 
Les deux premiers échantillons proviennent de la 
bauxite, le troisième de la cryolithe. On voit que la 
pureté du métal croît du premier au troisième échan- 
tillon; malgré tout, il est impossible, dans l’état 
actuel de la métallurgie de l'aluminium, d'obtenir 
ce métal sans fer ; mème eu traces faibles, le fer s'y 
rencontre toujours. 
Nous allons montrer comment les propriétés élec- 
triques (résistivité, thermo-électricité) de l’alumi- 
nium sont modifiées, assez sensiblement, par la 
présence des impuretés en question. Nous étudie- 
rons, ensuite, l'influence du cuivre sur les mêmes 
propriétés de l'aluminium dans les six cupro-alu- 
miniums que nous avons examinés, lesquels sont à : 
SH 00/0 00)e, 1041/2%/5, A00/tet9me)/d'alurmi 
niun. 
I. — RÉSISTIVITÉ. 
$ 1. — Mesures. 
Nous avons mesuré la résistivité de nos métaux 
et alliages au pont de Wheatstone à corde, comme 
nous l’avions fait pour les nickels et leurs alliages": 
une spirale de chaque échantillon était reliée à l’une 
des branches du pont par deux gros fils de cuivre 
de résistance connue, et comparée à un étalon de 
1 Revue gén. des Sciences, n° 18, 30 sept. 1909. 
1/10 d'ohm; chaque spirale était immergée dans 
un bain de paraffine, porté à l'ébullition (370°) pour 
le recuit; à côté d'elle se trouvait la soudure de 
notre pyromètre nickel-cuivre; nous faisions refroi- 
dir ensuite le bain, en faisant 7 à 8 mesures de 
résistance, de 370° à 15° environ. 
Soient : &, la résistivité à {° centigrades; r,, la 
résistance (à {°) d’une spirale essayée; / (centi- 
mètres) la longueur: s (centimètres carrés) la sec- 
: : : s 
tion droite de cette spirale; on à : p=:ri PCA en 
microhms si r,estexprimée elle-mème en microhms. 
$ 2. — Résultats. 
Le calcul nous à montré que, pour l'aluminium 
et les cupro-aluminiums, de 0° à 370°, la résistivité 
varie linéairement. 
On peut donc la représenter par une formule 
comme celle-ci : p—9{1—+al), dans laquelle 
e = résistivité à 0°; , à /°; a, le coefficient de tem- 
pérature, 
Tous nos résultats ont été obtenus en microhms, 
avec deux chiffres décimaux exacts. ï 
A. Aluminiums. — Voici d'abord les formules 
relatives aux aluminiums : 
TagLeau |. — AJuminiums marchands. 
Aluminium (P). .. 
(GR) 
(FLN). . 
= 2e SO(L + 0,0046 4); 
6, = 2 uw 72 (1 + 0,0042 4): 
pe, = 2upw T5 (1 + 0,00404). 
Conclusions tirées de l'examen de ce tableau‘: 
1° La résistivité à 0° croit avec la teneur en fer; 
2% Le coefficient de température croît avec la 
teneur en silicium. 
M. Benoît a trouvé, pour un échantillon d'alu- 
minium, la formule suivante : 
ge= 2,89(1 + 0,0039{) microhms. 
Cet échantillon devait renfermer plus de fer que 
les nôtres, très certainement. D'ailleurs, les ana- 
lyses faites par Moissan et Ditte, depuis une quin- 
zaine d'années, ont montré la décroissance continue 
du fer dans l'aluminium, les bauxites étant aujour- 
d'hui obtenues beaucoup plus pures. 
1 C. R. Acad, Sc., 8 mars 1909. 
